Paslanmaz Çeliklerin Renklendirilmesi - PDF
Download "Paslanmaz Çeliklerin Renklendirilmesi"
1 Paslanmaz Çeliklerin Renklendirilmesi Malzemeler ve Uygulamaları Serisi, Cilt 162 Euro Inox Euro Inox, paslanmaz çelik için Avrupa pazarını geliştirme birliğidir. Euro Inox un üyeleri arasında şunlar bulunmaktadır: Avrupa daki paslanmaz çelik üreticileri Ulusal paslanmaz çelik geliştirme birlikleri Alaşım elementi endüstrilerini geliştirme birlikleri. Euro Inox un öncelikli hedefi, paslanmaz çeliklerin eşsiz özellikleri hakkındaki bilinci oluşturmak ve paslanmaz çeliklerin hem mevcut uygulamalardaki hem de yeni pazarlardaki kullanımını daha ileri götürmektir. Bu amaç doğrultusunda Euro Inox, mimarların, tasarımcıların, uzmanların, imalatçıların ve son kullanıcıların malzemeyi daha iyi tanıyabilmeleri için konferanslar ve seminerler organize etmekte, basılı ve elektronik formatta kılavuzlar yayımlamaktadır. Euro Inox ayrıca teknik araştırmaları ve pazar araştırmalarını da desteklemektedir. Tam üyeler Acerinox Aperam Outokumpu ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni ThyssenKrupp Nirosta Ortak üyeler Acroni British Stainless Steel Association (BSSA) Cedinox Centro Inox Informationsstelle Edelstahl Rostfrei ISBN İngilizce çeviri Çekçe çeviri Flemenkçe çeviri Fince çeviri Fransızca çeviri Almanca çeviri Italyanca çeviri Lehçe çeviri İspanyolca çeviri İsveççe çeviri International Chromium Development Association (ICDA) International Molybdenum Association (IMOA) Nickel Institute Paslanmaz Çelik Derneği (PASDER) Polska Unia Dystrybutorów Stali (PUDS) Swiss Inox3 İçindekiler Paslanmaz Çeliklerin Renklendirilmesi Birinci Baskı 2011 (Malzemeler ve Uygulamaları Serisi, Cilt 16) Euro Inox 2011 Yayımcı Euro Inox Diamant Building, Bd. Aug. Reyers Brüksel, Belçika Tel Faks Internet: Yazar Alenka Kosmač, Brüksel (B) Tercüme Dr. Caner Batıgün, Ankara, Türkiye 1 Giriş 2 2 Elektro-kimyasal renklendirme Korozyon direnci Işık ve hava etkisiyle yaşlanma Elektrolitik olarak renklendirilmiş paslanmaz çelikler için uygulamalar 8 3 Yüzeyin karartılması 9 4 PVD kaplamalar veya püskürtülmüş renk 10 5 Rulo kaplama 12 6 Boyama 14 7 Metalik kaplamalar 16 8 Renklendirilmiş ve boyalı paslanmaz çeliklerin temizlenmesi İlk temizlik Rutin temizlik Vandalizm, kazalar ve iyileştirici temizlik 18 9 Renklendirilmiş paslanmaz çelik mamullerin belirtilmesi Referanslar 20 Teşekkür Euro Inox, taslak yayım üzerindeki eleştirel okuma ve katkılarından dolayı Mrs. Catherine Houska, TMR Pittsburgh, PA (USA) ya teşekkürlerini sunmaktadır. Kapak fotoğrafları Steel Color S.p.a., Pescarolo Ed Uniti (I) (solda) Inox-Color GmbH, Walldürn (D) (sağ altta) Bildirim Euro Inox bu dokümanda sunulan bilgilerin teknik açıdan doğruluğunu sağlamak için her türlü çabayı göstermiştir. Fakat, okuyucunun burada mevcut materyalin sadece genel bilgi amaçlı olduğunu algılaması tavsiye edilmektedir. Euro Inox, üyeleri, çalışanları, danışmanları ve çeviri yapan kişi veya kuruluşlar işbu yayında sunulan bilgilerin kullanılması nedeniyle oluşabilecek herhangi bir kayıp, hasar veya ziyana bağlı hiçbir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmeyeceklerini özellikle bildirirler. Telif hakkı uyarısı Bu çalışma telif haklarına tabidir. Euro Inox, herhangi bir dilde çeviri, yeniden basım, resimlerin, ifadelerin ve yayının yeniden kullanımı konusundaki bütün haklarını elinde tutmaktadır. Bu yayının hiçbir kısmı, telif hakkı sahibi olan Euro Inox, Lüksemburg un yazılı izni olmaksızın yeniden üretilemez, bilgi deposunda saklanamaz ve hiçbir şekilde elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya diğer yöntemlerle herhangi bir biçime aktarılamaz. İhlaller yasal işleme tabi tutulacak olup, ihlalden kaynaklanan maddi zararların yanı sıra maliyet ve yasal ücretler konusunda da sorumluluk doğar ve Avrupa Birliği dahilinde Lüksemburg telif hakları yasa ve tüzüğünün kovuşturma yasası kapsamına girer. 14 1 Giriş Paslanmaz çelik söz konusu olduğunda, renk seçeneğini gümüş rengi ile sınırlamanın bir nedeni kalmamıştır. Artık hem opak hem de yarı saydam renklerde geniş bir renk yelpazesi bulunmaktadır. Ayrıca, alttaki sonlama deseni de görülür kalabilmekte ve estetik çekiciliğe katkı sağlamaktadır. Paslanmaz çeliğin üstün korozyon direnci, renklendirilmiş paslanmaz çeliği zorlu uygulamalar için mükemmel, sürdürülebilir bir malzeme seçeneği haline getirmektedir . Paslanmaz çelikler, bir dizi eşsiz özelliğe sahip olan bir malzeme ailesidir. Bunlar, yüzeylerindeki pasif bir film tarafından korunmakta olup, bu tabaka çelikteki krom ve atmosferdeki oksijen arasındaki bir reaksiyon sonucunda meydana gelmektedir. Paslanmaz çelikler, seçilen tür ortama uygun olduğu müddetçe korozyona karşı ilave bir yüzey koruması gerektirmezler. Orijinal yüzey, kaza ile çizildiğinde veya sonlama esnasında bilerek aşındırılarak hasar gördüğünde, film tabakası oksijen mevcut olan ortamlarda kendini hemen tamir edebilmektedir. Bu dokümanın açıkladığı gibi, koruyucu tabaka metalik renkler üretmek için kimyasal proseslerle modifiye de edilebilir. Tabaka ayrıca elektroliz ile sertleştirilebilir niteliktedir. Pasif filmin kontrollü biçimde kalınlaştırılması, renkler olarak algılanan ışık girişim etkileri üretmektedir. 25 2 Elektro-kimyasal renklendirme Paslanmaz çelik yüzeylerin kromik ve sülfürik asit içeren sıcak bir çözelti içerisinde veya oksitleyici bileşenler içeren sıcak bir alkali çözelti içerisinde işlem görerek renklendirilebildiği uzun zamandır bilinmektedir. Prosesleri ticarileştirmek amacıyla çok sayıda deneme gerçekleştirilmiş fakat bu yolla renklendirilen filmler yeterli aşınma direnci sağlamak üzere çok yumuşak ve gözenekli bulunmuştur . Paslanmaz çeliğin renklendirilmesindeki ilk atılım 1972 de krom oksidin anodik elektriksiz depozisyonuna dayanan Inco-prosesi olarak bilinen bir renklendirme metodu ile gerçekleşmiştir. O tarihten bu yana paslanmaz çeliği renklendirmek üzere bu proses dahilinde, malzemeyi sıcak bir kromik-sülfürik asit çözeltisine daldırıp ardından diğer bir asit çözeltisi içerisinde katodik sertleştirme işlemine tabi tutmayı kapsayan, firmaya özgü çok sayıda varyasyon geliştirilmiştir. Bu işlem, paslanmaz çeliğin özelliklerine zarar veren pigment veya renklendirme ajanları içeren herhangi bir ilave katman uygulamamaktadır. Renklendirme prosesi, paslanmaz çeliğe korozyon direncini veren pasif krom-oksit tabakasını kimyasal olarak kalınlaştırmaktadır. Renkler, ışık dalgaları şeffaf pasif tabakadan geçerken meydana gelen girişim tarafından üretilmektedir . Östenitik paslanmaz çelik, bu elektro-kimyasal veya girişimle renklendirme prosesine özellikle uygundur. Çeliğin asit çözeltisi içerisine daldırılma süresi, yüzey filminin kalınlığını, ışık dalgalarındaki girişimi (veya filtrelenmeyi) ve yoğun yansıtılan renk etkisini bir yüzey üzerindeki sabun ya da yağın oluşturduğu gök kuşağı girişim etkisine benzer şekilde - belirlemektedir. Film içerisinden geçen renk etkilerine ait özgün aralık (bronz, altın, kırmızı, mor, mavi ve yeşil) film kalınlığının 0.02 μm den 0.36 μm ye kadar artırılmasına karşılık gelmektedir. Ferritik paslanmaz çelikler bu prosesle sadece koyu gri olarak renklendirilebilmektedir. Viyana da turistlerin rağbet ettiği noktalarda renklendirilmiş paslanmaz çelikle kaplanmış büfeler bulunabilmektedir. 36 Altın renkli paslanmaz çelik, lobi alanlarına lüks bir dokunuş vermektedir. Fotoğraf: Steel Color, Pescarolo Ed Uniti (I) Görülen renk, ışığın açısına göre değişmektedir. Renksiz olduğundan, krom oksit tabakası ultraviyole ışınının soldurma etkisine karşı duyarlı değildir. Ayrıca, renklendirme prosesi pigmentler içermediğinden, renklendirme sonrasındaki fabrikasyon süreçleri filmi parçalamadan uygulanabilmektedir. Bükme işleminde, örneğin, asal film büküm kenarlarında incelmekte, bu ise renk derinliğini önemsiz miktarda azaltmaktadır . Renk eşit biçimde uygulanabilmekte veya gök kuşağı etkisi vermek üzere bilerek değiştirilebilmektedir. Renkte hafif farklılıklar olabileceğinden geniş yüzeyler için renklerin aralığını gösteren örnekler elde etmek önem taşımaktadır. Renk, ışığın saydam pasif film içerisinden yansıtıldığı yola bağlı olduğundan, yüzeyin izlendiği açı görülen rengi değiştirebilmektedir. Aynı nedenle, panellerin kavislendirilmesi veya biçimlendirilmesi de paslanmaz çeliğin görülen rengini değiştirecektir. Bu durum, tasarım esnasında dikkate alınmalıdır. Daha büyük panellerin kavislendirilmesiyle elde edilen 47 renk değişimi bir tasarım elemanı olarak da kullanılabilmektedir . Geniş kavisli bir yüzey üzerinde çok düzenli bir renk dağılımı istenildiğinde, yüzeyi bölmek ve düzgün bir görünüm elde etmek üzere küçük yassı paneller kullanılmaktadır. Pasif yüzey filminin saydam olması sebebiyle, altta yer alan katmanın sonlanma biçimi nihai görünümü etkilemektedir. Örneğin, mat bir sonlama bastırılmış mat bir renk ile sonuçlanırken, ayna parlaklığında bir yüzey parlak renkli bir görünüm verecektir. Boyalı yüzeylerin aksine, renk güneş ışığına maruz kaldığında zaman içerisinde soluklaşmayacaktır. Bununla birlikte, yüzey çizilme, fabrikasyon veya korozyon sebepleriyle hasar gördüğünde tamir edilememektedir . Renk, aşınma ile de giderilebildiğinden, yoğun trafik bulunan alanlar veya rüzgârla üflenen aşındırıcıların mevcut olduğu yerler gibi kazara veya kasıtlı hasarların görülebileceği yerlerde kullanılmamalıdır [2, 5]. Paklama, dağlama ve elektro-parlatma renklendirilmiş yüzeyi giderecektir. Bu prosesle renklendirilen paslanmaz çelik, yüzeyi tahrip etmeden kaynak yapılamaz. Bu ısı hasarı sebebiyle, kaynak ve sert lehimleme işlemlerinden kaçınılmalı ya da bunlar görülen alanların dışında uygulanmalıdır. Renklendirilmiş yüzeyler üzerinde, özel yumuşak lehimler ve pastalar yardımıyla, bir miktar yumuşak lehimleme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Kürleme sıcaklıkları çok yüksek olmadığı müddetçe, yapıştırarak bağlama sınırsız uygulanabilmektedir. Vidalama, perçinleme ve kenetleme uygun mekanik bağlama metotlarıdır . Orijinal yüzey ve buna ait yansıtma kabiliyeti, elektro-kimyasal renklendirme işleminden etkilenmemektedir. 58 yansıyan ışın 1 gelen ışın film Işık girişiminin prensibi Işın 1 ve 2 girişim oluşturmaktadır Film içerisindeki dalga boyu daha kısadır: l = l / n n = filmin kırılma indeksi Işın 1, 180 derecelik bir faz değişimine uğrar yansıyan ışın 2 geçen ışın (yok sayılır) Sabun filmindeki ışık girişimi 2.1 Korozyon direnci Renklendirilmiş yüzeyin korozyon direnci, belirtilen paslanmaz çeliğe bağlıdır. Proses, pasif tabakayı güçlendirdiğinden, elektro-kimyasal olarak renklendirilmiş paslanmaz çelik çukurcuk (pitting) korozyonuna karşı renklendirilmemiş yüzeylere kıyasla daha yüksek bir başlangıç direnci gösterecektir. Bununla birlikte, araştırmalar bu ufak iyileştirmenin uzun vadeli performansı etkilemediğini göstermiştir . Bir paslanmaz çelik türü verilen bir ortam içerisinde korozyon sergilemeye eğilimliyse, bu durum renklendirilmiş yüzey üzerinde de görülecektir. Hafif korozyon lekelenmelerinin genelde görünüme zarar vermeden giderilebildiği renklendirilmemiş sonlamaların aksine, renklendirilmiş yüzeylerdeki hafif korozyon dahi kalıcı renk değişimlerine yol açabilmektedir. Korozyon ürününün giderilmesi, aynı zamanda rengi de giderecektir. Bu nedenle renklendirilecek paslanmaz çelik, maruz kalacağı ortamda hiçbir korozyon meydana gelmeyecek şekilde seçilmelidir . Mimari uygulamalara özgü paslanmaz çelikler üzerine rehberlik bilgileri veren kaynaklar mevcuttur [7, 8]. Tablo 1 de görüldüğü gibi, bilinen gıda ve konstrüksiyon kimyasallarına kısa ve orta sürelerde maruz kalmak, elektro-kimyasal olarak renklendirilmiş paslanmaz çeliklerin görünümünü değiştirmeyecektir. Tavus kuşu tüylerindeki renkli parıltılar, karmaşık tabakalı bir yüzeyden yansıtılan ışık tarafından oluşturulmaktadır. Kaynak: Herhangi bir yüzey korozyonu, etkilenen alandaki rengi kalıcı olarak gidereceğinden, korozyonsuz performans sağlayacak bir paslanmaz çelik bileşimi seçmeye büyük özen göstermek zorunludur. 69 Tablo 1: Renklendirilmiş /304 ün çeşitli kimyasal maddelere karşı kimyasal direnci  Kimyasal ajan Kons. (%) Çimento suyu - Sodyum karbonat 5 Kostik soda 5 Deterjan (nötr) 5 Sıc. ( C) Zaman (sa) Renk Yeşil Kehribar rengi Siyah Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Aseton 100 RT* 200 Ø Ø Ø Lake tineri - RT* 200 Ø Ø Ø Trikloretilen - RT* 200 Ø Ø Ø Soya sosu Ø Ø Ø Ø Renkte değişim yok Renkte hafif değişim var * RT: Oda sıcaklığı Elektrolitik renklendirilmiş paslanmaz çelik yüzeyler, UV ışınlarına karşı son derece dirençlidir. Fotoğraf: Rimex Metals, Enfield (UK) 710 Elektro-kimyasal olarak renklendirilmiş paslanmaz çelik Japonya daki Reiyuuka Shakaden Tapınağında 1975 den bu yana iyi bir performans sergilemektedir. Fotoğraf: Nickel Institute, Toronto (CA) 2.2 Işık ve hava etkisiyle yaşlanma Ağarabilecek veya solabilecek pigment ya da renklendirme ajanları bulunmadığından, renklendirilmiş paslanmaz çelikler çevresel etkilenme bakımından uzun bir ömre sahiptirler. Güneş ışığı veya hava etkilerine maruz kaldığında, renk solmayacaktır. Elektro-kimyasal olarak renklendirilmiş çatı panellerinde 30 yıl sonra bile renk değişimi olmadığı söylenmektedir . Buna ek olarak, renklendirilmiş yüzey çatlamaz veya dökülmez ve yaşlanmaya karşı direnç gösterir . 2.3 Elektrolitik olarak renklendirilmiş paslanmaz çelikler için uygulamalar Renklendirilmiş paslanmaz çeliğin özel bir cazibesi, hem yapay hem doğal ışık ile farklı aydınlatma koşulları ve açılar altında renk değişimi göstermesidir. Çoklu panellerin oluşturduğu yüzeyler için saclar arasında iyi bir uyum elde etmeyi garantilemek önemlidir. Renklendirilmiş sac ve panellere ait uygulamalar arasında mimari dış kaplamalar (bina cepheleri, kolonlar, çatı sistemleri, vb.), az-trafikli alanlardaki iç kaplamalar, işaretler, mağaza teşhir panelleri ve heykeller sayılabilir. Renklendirilmiş paslanmaz çelik çizildiğinde tamir edilemediğinden, en uygun olduğu kullanım alanları çizilme ve aşınmanın nispeten mümkün görülmediği uygulamalardır . Renklendirilmiş paslanmaz çelik, Banca S. Marino binasının üç boyutlu geometrisini vurgulamaktadır. Fotoğraf: Steel Color, Pescarolo Ed Uniti (I) Eindhoven (NL) da bulunan Brand Loyalty binasının cephesi, geleneksel olarak çatı kaplamaları için kullanılan kilit geçme (standing seam) tekniği ile inşa edilmiştir. Fotoğraf: Rimex Metals, Enfield (UK) 811 3 Yüzeyin karartılması Paslanmaz çelik yüzeyler, bir sodyum dikromat erimiş tuz banyosu içerisine daldırılarak kolaylıkla karartılabilmektedir. Kurulması ve işletilmesi nispeten basit olan bu uygulama otomotiv endüstrisince paslanmaz çelik parçaları (örneğin cam silecekleri gibi) karartmak için kullanılmakta ve benzer şekilde paslanmaz çelik güneş-kollektör paneli imalatçıları tarafından da yaygın olarak uygulanmaktadır. Bütün paslanmaz çelik türlerine uygulanabilen bu proses, çelik yüzeyinde çok ince, düzgün, siyah bir oksit filminin oluşmasına yol açmaktadır. Film normalde mat siyahtır, fakat yağ ve cilalar uygulanarak parlak hale getirilebilmektedir. Kullanım esnasında hiçbir yaşlanma veya renk kaybı eğilimi göstermemektedir. Sünektir, talaşlanma veya pullanma meydana getirmeyecektir. Paslanmaz çeliğin normal tufallenme sıcaklığına kadar ısıya karşı dirençlidir. Karartılmış bir paslanmaz çelik zarar görmeden kısmen deforme edilebilmektedir. Film aşınmaya karşı iyi direnç göstermektedir. Korozyon ve özellikle yoğun aşınma ile uzaklaştırılması mümkündür. Güneş enerjisi sıcak-su panellerinin soğurucu plakaları karartılmış paslanmaz çelikten yapılabilmektedir. Fotoğraflar: Energie Solaire, Sierre (CH) Tuz banyosu yaklaşık 400 C da kullanılmakta ve daldırma süresini (5 dakikadan 30 dakikaya kadar) takiben suyla yıkama yapılmaktadır. Güneş panelleri ideal siyahlığa 5 dakika içerisinde ulaşmaktayken, otomotiv giydirme parçalarının derin siyah bir renge ulaşması yaklaşık 30 dakika almaktadır . Proses aynı zamanda elektro-kimyasal renklendirme ile elde edilenden daha fazla çizilmeye dirençli bir siyahın istenildiği küçük mimari bileşenlerde ve çatal-bıçak takımı saplarında kullanılmaktadır. Yüzeyi karartılmış paslanmaz çelik, cam silecekleri ve motosiklet dekoratif parçaları için yaygın olarak kullanılmaktadır. Fotoğraf (üstte): Steel Color, Pescarolo Ed Uniti (I) 912 4 PVD kaplamalar veya püskürtülmüş renk PVD kaplamalar, sert ve çizilmeye dirençli yüzeyler üretmektedir. Fiziksel buharla yığma (physical vapour deposition) (PVD) prosesi, spektrumdaki bütün renklerin kaplama üzerinde elde edilmesine izin vermektedir. Bu metot, geniş metal paneller, musluklar, kapı aksesuarları, cam-kapı çerçeveleri ve tüketici ürünleri gibi uygulamalardaki estetik etkiler için popüler bir seçenek teşkil etmektedir. Buharla yığılmış kaplamalar ayrıca endüstriyel veya tüketici bazlı uygulamalar için de yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüzey, büyük ölçüde geliştirilmiş aşınma, sürtünme ve sertlik özelliklerine sahip olmakta ve kaplama aynı zamanda çok tutarlı, düzenli ve uzun ömürlü bir renk temin etmektedir. Elektro-kimyasal prosesin aksine, yüzey rengi bakış açısı ile değişmemektedir. Aynı zamanda, çizilmeye karşı çok daha dirençlidir. Fiziksel buharla yığma (physical vapour deposition) (PVD) yüzeylerin (metal saclar, kesici takımlar, bağlantı elemanları, cam, yarı iletken yongaları ve hatta tüketici ürün ambalajları gibi) üzerine ince filmlerin yığıldığı bir proses metotları ailesini tanımlamak üzere kullanılan genel bir terimdir. Kaplanacak malzeme buharlaştırılır ve takiben altlık yüzeyine yığılır. Kaplama malzemesini eritmek için çeşitli metotlar kullanılabilmektedir. Bunlar arasında, yüksek güçte katodik ark, laserler, yüksek buhar basınçlı ve plazma boşaltımlı bombardıman (püskürtme) sayılabilir. Bunun ardından, bu buhar tanecikleri tipik olarak argon gibi asal bir gaz doldurulmuş bir vakum odası boyunca ilerleyerek burada altlık üzerine yığılırlar. PVD terimi ilk olarak 1966 da kullanılmıştır. Fakat daha önce, henüz 1838 de Michael Faraday kaplamaları yığmak üzere bu prosesi kullanmıştır. Şekil 1, püskürtme prosesine ait bir diyagram göstermektedir. En basit formunda, proses asal bir gaz (soy gaz) altında düşük basınçta ( Pa) gerçekleşmektedir. Püskürtme, bir elektrik boşaltımı oluşturulup argonun iyonize olması ile başlamaktadır. Düşük basınçlı elektriksel boşaltım akkor boşalımı olarak bilinmekte ve iyonize gaz ise plazma olarak adlandırılmaktadır. Argon atomları, kaplama malzemesinin geldiği kaynak olan katı hedefe çarpmakta olup, buradaki hedef terimi kaplanacak ci- hedef çalışma gazı sim olan altlık ile karıştırılmamalıdır. Malzeme, momentum enerjisinin değişimi yoluyla hedef yüzeyinden kopartılmaktadır. Püs- plazma akım üreteci kürtme, ince filmleri yığmak için kullanılacak en iyi tekniktir. Yığma işlemi, kontrol edilebilir tarzda gerçekleşebilmekte, yüzeye altlık bağlanma seviyesi iyi ve kaplamanın kalitesi, yapısı ve homojenliği mükemmel olmak- Şekil 1: Püskürtme prosesine ait diyagram vakum pompaları vakum odası tadır . 1013 Bu proses kullanılarak elde edilebilen renkler ve seramik yüzey tabakası bileşimleri arasında altın, pembe-altın, bronz, mavi, siyah ve şarap kırmızısı sayılmaktadır. Kaplama çok ince olduğundan (tipik olarak 0.3 μm), altında yer alan sonlamaya ait doku görülebilmektedir. Sonlama tedarikçileri için desenleri yüzeyi kaplamadan önce dağlama, parlatma veya kazıma yoluyla uygulamak alışılmadık bir iş değildir. Kapı hırdavatları gibi agresif uygulamalar için kullanılıyor olmalarına rağmen, agresif aşınmalara maruz kaldığında rengin zarar görebildiğini dikkate almak önemlidir. Bu hasar onarılamaz niteliktedir . Yüzey yapışması ile ilgili bir problem olup olmadığını belirlemek için gerekli olan tek şey küçük bir metal parçası üzerinde keskin bir büküme işlemi gerçekleştirmektir. İşleme ile ilgili problemler mevcutsa, kaplama bükme ya da darbe esnasında tabaka halinde ayrılabilmektedir. Bu durum, yüksek kaliteli bir tedarikçide genellikle ortaya çıkmamalıdır. Kaynaklamak gerektiğinde, bu işlem seramik kaplamayı uygulamadan önce gerçekleştirilmektedir . PVD katmanlı dekoratif metal saclar çoğunlukla asansörler için ve yaya trafiği beklenen yerlerde sütun kaplamaları için kullanılmaktadır . Püskürtme işlemi, aşınmaya karşı son derece dirençli seramik yüzeyler üretebilmektedir. Fotoğraf: Inox-Color, Walldürn (D) PVD kaplamalar çeşitli renklerde elde edilebilmektedir. Fotoğraflar: Hans Hollein Atelier, Viyana (A) PVD kaplamalar, filmin (yeterli kalınlıkta olması halinde) esasen gözeneksiz ve tam yoğunlukta olma avantajına sahiptirler. Bu nedenle, elimine edilemediği durumda nemin ve gazların altlığa kadar nüfuz etmesi büyük ölçüde azaltılmaktadır . Bununla birlikte, paslanmaz çelik fabrikasyon esnasında bükülecek veya şekillendirilecekse, malzemenin teslim alınması esnasında mamul kabulü için bir bükme testinin uygulanması önemlidir. 1114 5 Rulo kaplama Rulo kaplama, paslanmaz çelik ruloların üretim hattında renklendirilmesi amacıyla kullanılan yerleşmiş bir prosestir. Genellikle, çelik imalatçıları ya da uzmanlaşmış firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Geniş bir renk aralığı sağlamakta ve saydam verniklerin (parmak izi bırakmayan yüzeylerin) uygulanmasına olanak vermektedir. Paslanmaz çelik, kaplanmadan önce kimyasal olarak temizlenip durulanmaktadır. Çelik altlık, östenitik veya ferritik olabilmekte ve kaplamalar belirli fonksiyonlar ve kullanım ortamına göre optimize edilebilmektedir. Primer ve son kat kaplamalar paslanmaz çelik rulo formundayken sürekli bir kaplama hattı üzerinde baskı silindirleri aracılığıyla yüzeye uygulanmaktadır. Hazırlanan yüzey, son kaplamayı uygulamadan önce konveksiyon fırınıyla pişirilerek kürlenen bir primer kaplama taşımaktadır. Farklı uygulamalar, ortamlar veya servis şartları için çeşitli kaplamalar mevcuttur. Rulo halde kaplanmış malzemeler, örneğin havalandırması zayıf olan ve yüksek nem ile beraber araç motorlarından yayılan yüksek konsantrasyonda kirletici gazlarla karakterize edilen yoğun Milan da Piazzale Carlo Maciachini metro istasyonunda kırmızı renkte sonlanmış çekici bir paslanmaz çelik yüzey. Fotoğraf: Centro Inox, Milan (I) trafiğe sahip karayolu tünelleri gibi çok zorlu ortamlarda başarıyla kullanılabilmektedir. Uygulanan renkler, paslanmaz çeliğin altlık malzemesi olarak korozyon direncini artırmamaktadır. Bununla birlikte, özellikle boyanmayan arka tarafta, çizilmelerin meydana gelmesi ve kenarlardaki boyanın hasar görmesi durumlarında, paslanmaz çeliğin özünde bulunan korozyon direnci tamamen kullanılmaktadır. Geleneksel malzemelerin aksine (örneğin galvanizli boyalı çelik), rulo halde kaplanmış paslanmaz çelikler kesim kenarlarında kabarmalara ve tabakalanmalara karşı dayanıklıdır . Boya uygulanmışsa, bu durum korozyondan korunmak için değil, estetik nedenler veya yüzeyin parlama karşıtı veya parmak izi bırakmazlık özellikleri içindir. Paslanmaz çeliğe saydam ve opak kaplamalar uygulanabilmektedir. Fotoğraf: Replasa, Astrain, Navarra (E) 1215 Korozyona dirençli tünel kaplamalarında, parlak yansımalardan kaçınmak için rulo kaplanmış paslanmaz çelik kullanılmaktadır. Fotoğraf: ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, Terni (I) Rulo kaplanmış malzeme kaynağa uygun değildir, fakat malzemenin yapıştırma ile birleştirilmesi oldukça başarılıdır . Sacların kenarları boyanmadığında kaynak metodu boyasız paslanmaz çeliğinkine benzer şekildedir. Aksi taktirde bazı basit kurallara uymak zorunludur : Laser ve plazma kaynağı, özel bir önlem almadan gerçekleştirilebilmektedir. Kenarların boyanmadan bırakılmasına gerek yoktur. Direnç (nokta) kaynağı kullanıldığında, kaynak yapılacak bölge çevresinin mekanik olarak tıraşlanması tavsiye edilmektedir. Kaplamalar, çok çeşitli renklerde bulunabilmekte ve ev aletleri, mobilya, mimari paneller, dekoratif paneller, soğuk depolama odaları, iklimlendirme, metal kapılar ve aydınlatma gibi uygulamalarda kullanılmaktadır [14, 15]. Endüstriyel imalat hattında proses parametrelerinin çok sıkı kontrol edilmesi sebebiyle, bu prosesle hassas renk uyumu elde edilebilmektedir. Tedarikçiler genelde en popüler renkleri stoklamaktadır. Fakat, aslında minimum sipariş miktarı talep edildiğinde bütün renkler bulunabilmektedir. Rulo halde kaplanmış paslanmaz çelik örneğin bina cephe elemanları formuna bükülebilmektedir. Fotoğraf: Centro Inox, Milan (I) 1316 6 Boyama Venedik teki bu çelik köprü, tarihi çevreyle uyum sağlamak üzere siyaha boyanmıştır. Fotoğraflar: IMOA, Londra (UK) Korozyondan korunma yerine daha ziyade estetik sebeplerle yapılmasının dışında paslanmaz çeliklerin boyanması, diğer metallerin boyanmasına benzemektedir. Yeni nesnelerin boyanması söz konusu olduğunda, paslanmaz çelik altlığın çevresel faktörlere karşı boyadan çok daha dirençli olduğu akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, karar alıcılar boya kaplaması nihayetinde bozulduktan sonra ne olacağını dikkate almalıdır. Konuyla ilgili bazı projeler tekrar boyanmış ve bazı durumlarda mal sahipleri kalan boyayı uzaklaştırarak paslanmaz çeliği açığa çıkarmayı tercih etmiştir. Boya bozulmalarının yegâne en büyük sebebi, yüzey doğru biçimde temizlenip ön işleme tabi tutulmadığında hatalı yüzey hazırlığı nedeniyle çirkin pullanmalara ve muhtemel korozyona yol açan yapışma kaybıdır. Herhangi bir boya işleminden önce yüzeyin tuzlar, kirleticiler, yağ, toprak, pas, korozyon ürünleri ve diğer parçacıklardan arındırılmış olmasına özen göstermek zorunludur. İyi yapışmaya olanak tanımak üzere yüzey yeterince pürüzlü olmak zorundadır. Ayrıca, paslanmaz çelik ilave bir şarta sahiptir: pasif film uygun yapışmayı önleyebileceği için boyadan kısa süre önce uzaklaştırılmalıdır. Özellikle soğuk haddelenmiş veya özellikle pürüzsüz bir sonlamaya sahip olduklarında paslanmaz çelik yüzeyler sert ve düzgündür. Yüzeyin pürüzlendirilmesi gerektiğinde, paklama, asitle dağlama, aşındırıcı püskürtme veya telli fırçalama kullanılır. Yüzey pürüzlendirmeyi takiben, pasif film tekrar oluşmaya zaman bulmadan önce, mümkün olan en kısa sürede uygun bir metal primer (dağlayıcı primer) ve boya sistemi uygulanmalıdır. Renk, görme bozukluğu bulunan insanlar için paslanmaz çelik merdiven küpeştelerinin kolay algılanır olmasını sağlamaktadır. Fotoğraf: Rimex Metals, Enfield (UK) 1417 Çeşitli aşındırıcı püskürtme tipleri kullanılmaktadır. Bilyeli yüzey dövme, yüzey pürüzlülüğünü artırmaktadır. Fakat sadece bilyelerin darbesiyle çarpılmayacak yapısal elemanlar ve plakalar gibi kalın kesitler için dikkate alınmalıdır. Bu yöntem en iyi, kompresör yağından tamamen arındırılmış basınçlı hava ile üflenen, temiz, sert ve nispeten küçük tane boyutuna sahip demir dışı parçacıklarla uygulanmaktadır. Bazen cam boncuklar da kullanılmaktadır. İnce kalınlıktaki malzemelerde bir altlık kullanarak deformasyondan kaçınmak mümkün olabilse de, bu işlem sadece tecrübeli firmalar tarafından gerçekleştirilmelidir. Boya firmaları, primer ve son katlar için boya tipleri ve prosedürleri önermek üzere azami seviyede kalifiyedirler. Halen yeterince pürüzlü olan bir sonlama üzerindeki pasif filmi gidermek üzere, paslanmaz çelik için uygun olan bir metal primer (dağlayıcı primer) kullanılabilir. Sıcak haddelenmiş yüzeyler, 2B ve 2D sonlamalar ve daha kaba parlatılmış 2G veya 2J (No.4) gibi yüzey sonlamaları başarıyla boyanabilmektedir. Bununla birlikte, pasif film yine de giderilmek zorundadır. Paslanmaz çeliklerin boyanmasındaki temel unsur temizliktir. Yüzey temiz olmak zorundadır ve boyamanın temiz ve tozsuz bir atmosfer altında gerçekleştirilmesi iyi bir uygulamadır. Boyanın ince katmanlar halinde uygulanması ve katmanlar arasında uzun bir kuruma süresi verilmesi tavsiye edilmektedir . Boyama sıklıkla görülebilirliği artırmak için istenmektedir. Fotoğraflar: Centro Inox, Milan (I) 1518 7 Metalik kaplamalar Başlıca çatılar ve yağmur suyu indirme tesisatları için kullanılmakla beraber, metalik kaplamalar aynı zamanda dış duvar panelleri için de kullanılmaktadır . Kalayla kaplanmış paslanmaz çelikler, dış şartlar altında orta-gri ila koyu gri bir ton almakta ya da önceden havaya maruz bırakılmış halde sipariş edilebilmektedir. Bunlar çizilme veya aşınma ile tamamen hasar görebilse de, bu durum alt tabakanın korozyon direncini etkilememektedir. Nihai renk, servis ortamına bağlıdır. Karbon çeliğinin aksine, paslanmaz çelik üzerindeki metalik kaplamalar korozyon direncini artırmak için uygulanmazlar. Kalay tabakası, boyanabilirliği büyük ölçüde artırmaktadır. Çatılar ve yağmur gideri elemanlarında, bir paslanmaz çeliğin dayanıklılığının çözüm olarak gerektiği fakat metalik yüzey görünümünün örneğin belirtilen bu yapı elemanlarıyla bağdaşmadığı mimari ortamlar bulunabilmektedir. Bu tür durumlarda, kalay kaplanmış paslanmaz çelik imalatçının tavsiye ettiği primerler ve boyalarla bir ön yüzey hazırlığı olmadan boyanabilmektedir [17, 18]. Bu işlem, çeliğin pasif filmini gidermeyi gerektirmediğinden yalın haldeki paslanmaz çeliği boyamaya kıyasla daha kolay bir saha boyama prosesidir. Kalay kaplı paslanmaz, çatılarda ve yağmur suyu indirme tesisatlarında onlarca yıldır başarıyla kullanılmaktadır. Fotoğraf: Aperam, Lüksemburg (L) Paslanmaz çeliğe ince bir bakır tabakası uygulamak için galvaniz prosesi de kullanılabilmektedir. Fotoğraf: Roofinox, Schaan (FL) 1619 8 Renklendirilmiş ve boyalı paslanmaz çeliklerin temizlenmesi Alt tabaka, paslanmaz çeliğin özünde bulunan dayanıklılığa sahip olmasına karşın, renklendirme sistemi daha hassastır. Yalın haldeki paslanmaz çelikleri bazı durumlarda temizlemekte kullanılan aşındırıcı temizleme teknikleri, renklendirilmiş veya boyalı paslanmaz çelikler için uygun değildir. Bu tünel içerisindeki çok olumsuz koşullara rağmen, yan duvarların temizliği korozyon varlığı göstermemiştir. Fotoğraf: Centro Inox, Milan (I) Boyalı paslanmaz çeliklerin bakımı ve temizlenmesi ile ilgili olarak sadece genel gözlemler yapmak mümkündür. Elektrokimyasal olarak renklendirilmiş paslanmaz çeliklerin temizlenmesinde malzeme tedarikçileri veya bu konuda tecrübeye sahip uzman temizlik firmalarının özel tavsiyelerine başvurmak zorunludur. Bazı imalatçılar, motorlu taşıtları yıkamak için kullanılan hafif deterjan ve yağdan arındırıcı çözeltileri önermektedirler. Boya firmaları çoğu durumda kendi boya sistemleri için tescilli temizleyiciler sunmaktadır. ömrünü aşmadan önce çıkarmak son derece önemlidir. Buna uyulmadığı taktirde, yapıştırıcı kalması problemi ile karşılaşılabilir. Yapıştırıcı yüzeyde kaldığında ve giderilmesi gerektiğinde hem film hem de paslanmaz çelik tedarikçisinin veya uzman bir temizlik firmasının tavsiyesine başvurmak zorunludur . Su bazlı yapıştırıcılar genellikle boyalı yüzeylere zarar vermeden giderilebilmektedir. Fakat bazı yapıştırıcılar boyaya zarar veren solventlerin kullanılmasını gerektirmektedir. Renklendirilmiş paslanmaz çelik kalınlaştırılmış bir oksit filmine, bir PVD ye veya bir siyah oksit tabakasına bağlı olduğundan, temizleme esnasında yüzeye zarar vermekten kaçınmaya büyük özen göstermek zorunludur. Tamir işlemi sadece paneli değiştirerek gerçekleştirilebilir . 8.1 İlk temizlik Sevkıyatta, sahada depolama süresince ve montajda yüzeyin korunmuş olduğu varsayılmaktadır. Renklendirilmiş ve boyalı yüzeyleri korumak için arka tarafı yapışkanlı, çıkarılabilir plastik filmlerin kullanılması yaygındır. Bu tür durumlarda, filmi tavsiye edilen maksimum film 8.2 Rutin temizlik Yalın haldeki paslanmaz çeliğin rutin temizliği için önerilen temizlik sistemi, yüzeye zarar vermemek üzere özel dikkat gösterecek biçimde adapte edilmelidir. Bu durum özellikle çok kirli, renklendirilmiş çeliklerle uğraşırken önemlidir. Örneğin, yüksek basınçlı su jetiyle temizlemek renklendirilmiş yüzeye zarar verebilir. Düşük basınçlı hortumdan gelen suyla deterjan kullanarak yıkama yapmak tercih edilebilir. Kirler hala çıkmadıysa, yumuşak bir bez veya yumuşak bir plastik fırça ile hafifçe ovmak, çok defa birikintileri sökecektir. Genel olarak, boyalı veya renklendirilmiş paslanmaz çelik üreticisinden veya uzman bir temizlik firmasından yardım istenmesi tavsiye edilmektedir . 1720 8.3 Vandalizm, kazalar ve iyileştirici temizlik Renklendirilmiş ve boyalı paslanmaz çeliklerden boya ve mürekkep izlerini çıkartmak üzere teknikler mevcut olmasına karşın, bu tür duvar yazılarının giderilmesi işi uzman temizleme firmalarına bırakılmalıdır. Aksi taktirde, yüzey geri döndürülemez biçimde zarar görebilmektedir. Boyalı paslanmaz çelik üzerindeki grafiti çizikleri, çizik izinin sonradan korozyonla genişlememesi avantajıyla birlikte boyalı karbon çeliği üzerindekilerle aynı görsel etkiye sahiptir. Çizik bölgenin yeniden boyanması ve boyalı paslanmaz çelik yüzeyinin yenilenmesi işinin yapılabilirliği, renk uyumu ihtimaline ve boya sisteminin tipine bağlıdır. Elektro-kimyasal olarak renklendirilmiş paslanmaz çeliklerde, bir konumun tamiri ancak panel değişimi ile mümkündür. Alkalilik renklendirilmiş yüzeylerde renk değişimlerine yol açabileceğinden, harç ve çimento sıçramaları hemen yıkanarak giderilmelidir. Çimento veya harç hemen fark edilmezse, bunlar tamamen kuruduktan sonra sertleşen malzemenin büyük bir kısmı düzgün yüzeyden dökülebilir ve kalan kısım ise düşük basınç gücüyle yıkama ve yumuşak fırçalarla yüzeyi aşındırmamaya özen göstererek giderilebilir. Sıçramalar giderildikten sonra, paneller alkali paslanması mevcudiyeti için kontrol edilmek zorundadır. Bu meydana gelmişse, renklendirilmiş paneller muhtemelen değiştirilmek zorunda kalınacaktır. Boyalı paslanmaz çelikler için, etkilenmiş bölgedeki boyanın uzaklaştırılması ve tekrar uygulanması düşünülebilir. Yüzeyi çizmekten kaçınmak açıkça önem arz etmektedir. Dolayısıyla, metal fırçalar veya aşındırıcı bileşikler asla kullanılmamalıdır. İdeal olarak, demir parçacıkları da paslanmaya başlamadan önce yumuşak bir bezle nazikçe silinerek giderilmelidir. Büyük ölçekli iyileştirici temizlik işlemleri işin ehli, uzman bir temizlik firması tarafından yüzeyi sonlayan tedarikçinin tavsiyesini alarak gerçekleştirilmelidir . Yalın haldeki paslanmaz çelikler için emniyetli olan temizlik maddeleri genellikle elektro-kimyasal olarak renklendirilmiş paslanmaz çelikler üzerinde de kullanılabilir. 18 Daha göster
Cr > 10,5% C < 1,2% Paslanmaz çelik nedir? Kendiliğinden yapılanan ve korozyon direnci sağlayan bir yüzey tabakası (pasif tabaka) oluşumunu temin etmek üzere gereken miktarda % 10,5 krom ve % 1,2 karbon Detaylı www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02
www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde Detaylı Pladigit - Ürün ailesi özeti
Pladigit - Ürün ailesi özeti Redatta da: Direzione Tecnica Plalam Data: 10/01/2012 Cod. 039 1. Ürün yapısı 1.1 Ürün yapısı grafik çizi 1.2 Ürün tanımı Koruyucu bir tabaka ile sıcak olarak birleştirilen Detaylı Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)
KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI Yüzey Mühendisliği Malzemelerin yüzey özelliklerini değiştirerek; yeni mühendislik özellikleri kazandırmak ya da dekoratif açıdan çekici kılmak, insanoğlunun eski çağlardan Detaylı PLASKIN- Ürün Ailesi Şeması
PLASKIN- Ürün Ailesi Şeması Hazırlayan PlalamTeknikDepartmanı Tarih 10\01\2012 Cod. 059 1. Ürün Yapısı 1.1 Ürün yapısı şeması 1.2 Ürün Tanımı Polyester tabaka ile sıcak katmanlaştırılmış plaka (Standart Detaylı AÇIK ALAN TASARIMI RELAZZO TERAS SİSTEMİ - GÜNLÜK KULLANIM İÇİN TAVSİYELER. www.rehau.com/relazzo Otomotiv Endüstri
AÇIK ALAN TASARIMI RELAZZO TERAS SİSTEMİ - GÜNLÜK KULLANIM İÇİN TAVSİYELER www.rehau.com/relazzo Yapı Otomotiv Endüstri Değerli müşterilerimiz! Ürünümüzü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz! Takip Detaylı ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN
Sayfa 1/5 ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Inside, iç yüzeylerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş,kolay uygulanabilir hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. NOVOBRAN Inside kaplama, özellikle yüksek bir Detaylı Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Asitlenmesi ve Pasifizasyonu
Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Asitlenmesi ve Pasifizasyonu Malzemeler ve Kullanımları Serisi, 4. Cilt Euro Inox Euro Inox, Paslanmaz Çelik için Avrupa pazarını geliştirme birliğidir. Euro Inox un üyeleri Detaylı Lindab Renkli Çelik Kenet Çatı Sistemi
Lindab Seamline TM Lindab Renkli Çelik Kenet Çatı Sistemi KOLAY UYGULANIR, ÇEVRE DOSTU, UZUN ÖMÜRLÜ ÇATI Lindab 2 Seamline Sonsuz seçenekler sunan bir çatı sistemini seçin; Lindab Steel Sweden inşaat sektöründe Detaylı Baumit ArtlinePutz. Kaplama
Baumit ArtlinePutz Kaplama Ürün Cephelerin dekoratif tasarımında kullanılan, kullanıma hazır, kıvamlı, organik bağlayıcılı, ince kat örtücü bir kaplamadır. Dış ve iç cepheler için tane dokuya sahip bir Detaylı BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ
BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ Yüzey Teknikleri Hakkında Genel Bilgiler Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek malzemelerden istenen ve beklenen özellikler de her geçen gün artmaktadır. Detaylı Yenilikçi Nano Teknolojisi ile Tam Koruma
Yenilikçi Nano Teknolojisi ile Tam Koruma Würth Nano Teknolojisi Geleceği bugün yaşayınız! Yunanca nanos öneki, cüce anlamına gelir ve nanoteknolojinin 100 nanometreden (1 nanometre (nm) = milimetrenin Detaylı Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya
Sayfa 1/6 ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Outside Dış yüzeylerde kullanılmak için özel olarak geliştirilmiş hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. NOVOBRAN Outside kaplama kötü hava şartlarına ve çevresel etkilere Detaylı MAXISEAL ACIDPROOF VH62 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA
MAXISEAL ACIDPROOF VH62 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA PROBLEM Otel, restoran, rezidans, ticari ve kamu projelerinde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri doğal taş tezgah, zemin ve yüzeylerin Detaylı Kaplama dekoratif görünüşü çekici kılarlar 2
METALĠK KAPLAMALAR Uygulamada metalik kaplamalar yalnız korozyondan korunma amacı ile dahi yapılmış olsalar bile diğer önemli bazı amaçlara da hizmet ederler: Dekoratif görünüşü çekici kılarlar. 1 Kaplama Detaylı ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER
ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları Detaylı PLAMET- Ürün Ailesi Şeması
PLAMET- Ürün Ailesi Şeması Hazırlayan Plalam Teknik Departmanı Tarih 10\01\2012 Cod. 038 1. Ürün Yapısı 1.1 Ürün yapısı grafik şeması 1.2 Ürün tanımı PLAMET çelik standlı ince film kaplamada özel dizinli Detaylı Yüzey Koruma ve Yapıştırma Prosesleri. 28.06.2012 Mercedes-Benz Türk Istanbul
Yüzey Koruma ve Yapıştırma Prosesleri 28.06.2012 Mercedes-Benz Türk Istanbul İçindekiler 1. Akredite Kapsamında olan Testler 2. Boya Testleri 3. Fosfatlama ve KTL Testleri 4. Yapıştırma Testleri Folie Detaylı Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su.
Baumit ArtlineFarbe Dekoratif Tasarım Boyası Ürün Dış ve iç cepheler için, organik bağlayıcılı, kullanıma hazır bir boyadır. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı Detaylı PLACOLOR - Ürün ailesi özeti
PLACOLOR - Ürün ailesi özeti Redatta da: Direzione Tecnica Plalam Data: 10/01/2012 Cod. 049 1. Ürün yapısı 1.1 Ürün yapısı grafik çizi Ürün tanımı 1.2 Ürün tanımı Tabaka kaplama ile sıcak katmanlaştırılmış Detaylı Jotamastic Smart Pack
ENDÜSTRĐYEL ÜRÜNLER PERAKENDE SERĐSĐ Jotamastic Smart Pack Mükemmel penetrasyon, yapışma ve nem toleransı Fırça ve rulo ile kolayca uygulanır. Đki bileşen hızlı ve kolay bir şekilde karıştırılır. - 10 Detaylı Rapor no: 020820060914 Konu: Paslanmaz çelik
Rapor no: 08060914 Konu: Paslanmaz çelik PASLANMAZ ÇELİK Paslanmaz çelik, yüksek korozyon dayanımı ve üstün mekanik özellikleri (çekme, darbe, aşınma dayanımı ve sertlik) açısından diğer metalik malzemelere Detaylı TROWAL YÜZEY İŞLEMLER Taş ve Kimyasallar
YÜZEY İŞLEMLER TROWAL YÜZEY İŞLEMLER Taş ve Kimyasallar Uygulama çeşitliliği Trowal işlemi yüzey işlemler konusundaki tek yöntem olmamasına rağmen, geniş bir yelpazede işlem çeşitliliği sunmaktadır. Tatmin Detaylı İLERİ SOL JEL PROSESLERİ
İLERİ SOL JEL PROSESLERİ Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Kaplama ve İnce Filmler Sol-jel kaplamalar birçok fonksiyona sahiptir. Bunlardan en belli başlı olanı, görünür ışık dalga boyunda transparan oksitlerin Detaylı İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com.
www.endustriyelyapi.com.tr İçindekiler Endüstriyel Yapı Ltd. Şti. Kurulduğu 2005 yılından itibaren uygulamış olduğu 500.000 m² yi aşkın baskı beton zemin ve sıva tecrübesiyle, bugün özellikle Samsun ve Detaylı Lindab Renkli Çinko Çelik Kenet Çatı Sistemi
Lindab Seamline TM Lindab Renkli Çinko Çelik Kenet Çatı Sistemi Yeni nesil, kolay uygulanir, çevre dostu, uzun ömürlü çati 2 Sonsuz seçenekler sunan bir çatı sistemini seçin; Lindab Steel Sweden inşaat Detaylı Bu sunumda yer alan konular;
Bu sunumda yer alan konular; Trend Cephe hakkında. Kompakt laminat tanımı, nerelerde kullanılır. Uygulama teknikleri. Fundermax dış cephe kartela Teknik Özellikler Fundermax dış cephe referans görselleri. Detaylı DURA-BRIGHT. WHEELS Mükemmel Görünüm - Kolay Bakım DURA-BRIGHT
DURA-BRIGHT WHEELS Mükemmel Görünüm - Kolay Bakım DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Daha da iyi yüzey koruması ile yeni nesil Dura-Bright uygulaması. Şimdi Alcoa sizlere Dura-Bright teknolojisi Detaylı PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)
Akımsız Nikel Eğitimi Akımsız Nikel Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir" Akımsız Nikel Anahtar Özellikler Brenner & Detaylı MAXISEAL ACIDPROOF VH85 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA
MAXISEAL ACIDPROOF VH85 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA PROBLEM Otel, restoran, rezidans, ticari ve kamu projelerinde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri doğal taş tezgah, zemin ve yüzeylerin Detaylı KOROZYONUN ÖNEMİ. Korozyon, özellikle metallerde büyük ekonomik kayıplara sebep olur.
KOROZYON KOROZYON VE KORUNMA KOROZYON NEDİR? Metallerin bulundukları ortam ile yaptıkları kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonları sonucu meydana gelen malzeme bozunumuna veya hasarına korozyon adı Detaylı Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur!
Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! HADALAN EBG 13E Hadalan TR HADALAN EBG 13E 6S.indd 3 HADALAN EBG 13E Bununla zeminler güzel olur! Değişik mekanik ve kimyasal aşınmalar Detaylı Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813
Approved 32222;32223 1 32222 epoksi kompozit ^(ValidationDate) 1 Ürün tanımı Bu ürün, cam pulcuk ile güçlendirilmiş çift bileşenli bir epoksi kompozit kaplamadır. 250 dereceye kadar ısıya dayanıklı ve Detaylı Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama
Baumit GranoporTop (GranoporPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, yapay reçine bazlı ince kat kaplama (son kat kaplama). Dış ve iç cepheler için, tane veya çizgi sıva dokularına sahip bir Detaylı Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır!
Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları Çelik Izgara Sistem Donanım Ltd. Şti.,ızgara döşeme, geçit ızgara, kanal ızgara, hendek ızgara, platform ızgara ve çelik yapılar, inşaat metal kalas, Detaylı 2014-2015. Basım. Katalog
2014-2015 Basım Katalog Temeli 1837 ye dayanan; mimari çinkonun mucidi VMZINC, Çinko nun renklerini de yaratıyor. Doğal patinalı, doğal pigmentli, lake yüzey ile beraber 14 farklı mimari renk ve dokulu Detaylı Spreyler. www.interendustri.com
Vulkanize fiber, Bez ve Kağıt mesnetler üzerine elektroliz yöntemiyle kaplanan zımparalarımız, en yüksek kalite ve performansta aşındırma kabiliyetine sahip, OSA, EN, ANSI sertifikalarına uygun ve uzun Detaylı Onaylanmış. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (60 ) ISO 2813
Onaylanmış 7461;7680 1 7680 çinko silikat VValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, poliamid kürlenmeli, çinkoca zengin epoksi esaslı bir boyadır. Yüksek katı maddeli, yüksek çinko tozu içerikli Detaylı ÇİNKO ALAŞIMLARI :34 1
09.11.2012 09:34 1 Çinko oda sıcaklıklarında bile deformasyon sertleşmesine uğrayan birkaç metalden biridir. Oda sıcaklıklarında düşük gerilimler çinkonun yapısında kalıcı bozunum yaratabilir. Bu nedenle Detaylı Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 Parlama noktası ISO 3679 Method 1 27 C
Approved 1493 1,2 1493 silikon akrilik ^(ValidationDate) 1 Ürün tanımı Tek bileşenli, fiziksel kurumalı, silikon akrilik esaslı bir boyadır. 260 dereceye kadar ısıya dayanıklıdır. Atmosfere açık koşullarda Detaylı Flat Carbon Europe. Magnelis En zorlu koşullarda koruma sağlayan, yenilikçi bir metalik kaplama.
Flat Carbon Europe En zorlu koşullarda koruma sağlayan, yenilikçi bir metalik kaplama. En zorlu koşullar, en sağlam dış korumayı gerektirir. çeşitli uygulamalarda uzun vadeli yıpranma ve korozyona karşı Detaylı ETS BAKIM VE ONARIM BOYA KAPLAMA İNOVASYONU
ETS BAKIM VE ONARIM BOYA KAPLAMA İNOVASYONU MATIBA 977 C MATIBA 977 C Yüzey üzerinde herhangi bir kumlama ilşlemi yapmadan, ETS- MATIBA 977 yüzey kaplama işlemi uygulanır. ETS MATIBA 977, yüzey hazırlığında Detaylı www.feidal-coatings.com Turkçe Rev. 1/2011 automotive system Ticari taşıt boyamada kalite ve verimlilik the step beyond
Turkçe Rev. 1/2011 www.feidal-coatings.com automotive system Ticari taşıt boyamada kalite ve verimlilik the step beyond FEIDAL automotive system ile kararlı bir biçimde üretime önem verirsiniz. Yenilikçi Detaylı SU BAZLI SONKAT BOYALAR - ASTARLAR
SU BAZLI SONKAT BOYALAR - ASTARLAR Kardelen Plastik KÜF ÖNLEYİCİ Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, örtücülüğü yüksek, dekoratif mat iç cephe boyası. 1 20 kg 131.00 1 10 kg 67.00 4 3.5 kg 25.40 Aura Plastik Detaylı Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir.
Varak Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir. Tekstilde, deri, suni deri, ahşap malzemelerde, matbaacılıkta ve çeşitli ürün ambalajlarının yüzeylerinde kullanılabilmektedir. Tekstil, Detaylı 3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels)
3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR Karbon çelikleri (carbon steels) Çelik, bileşiminde maksimum %2 C içeren demir karbon alaşımı olarak tanımlanabilir. Karbon çeliğin en Detaylı Paslanmaz Çeliklerin Elektro-Parlatma İşlemi
Paslanmaz Çeliklerin Elektro-Parlatma İşlemi Malzemeler ve Kullanımları Serisi, Cilt 11 Euro Inox Euro Inox, paslanmaz çelik için Avrupa pazarını geliştirme birliğidir. Euro Inox un üyeleri arasında şunlar Detaylı Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı
ALTYAPI TASARIM ÖNERİLERİ Çatı Kaplamaları 6. Güncellenmİş Baskı Havalandırmalı veya havalandırmasız çatıların inşası doğruluk kriterlerine bağlı değildir. Her iki tasarımın da planlama ve uygulama şartlarına Detaylı Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt
Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt Ürün tanımı Fenomastic Emulsion Matt yüksek kalitede, akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, düşük uçucu organik bileşik (VOC) değerine sahip bir iç cephe Detaylı AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG
AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG Ekim 2013 AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG İÇİNDEKİLER 1. Alüminyum Kompozit Panel 2 2. Kompozit Panelin Avantajları 2 3. Akpa Kompozit Panel Üretim Ölçüleri 3 4. Tolerans Detaylı Ultra mikrofiber bezler Polisaj diskleri Aksesuar
Kaliteyi Seviyoruz Ultra mikrofiber bezler Polisaj diskleri Aksesuar OEM ve taşıt temizliği için özel, Endüstriyel, yatçılık ve hava-uzay alanlarında Doğrudan üreticisinden profesyonel kalite: Yetkin ve Detaylı Teknik Föy Fenomastic Hygiene Emulsion Matt
Teknik Föy Fenomastic Hygiene Emulsion Matt Ürün tanımı Fenomastic Hygiene Emulsion Matt yüksek kalitede, saf akrilik, su bazlı iç cephe boyasıdır. Düşük uçucu organik bileşik (VOC) değerine sahip olması Detaylı 1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya. 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama
PVC PANEL KİREMİT 2 3 4 1 6 5 1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama ÜRÜN BİLGİSİ ASA ile kaplanan DURAMİT PVC Panel Kiremitleri ko-ekstrüzyon teknolojisiyle Detaylı KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede Detaylı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website Detaylı ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ
ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN Anadolu Üniversitesi Müh-Mim. Fakültesi Mimarlık Bölümü İkieylül Detaylı Fiyat Listesi 2012-13
Fiyat Listesi 202-3 Yaşamın bütün r... Boya'da Nanoteknolojk Sistem 202-3 SELÜLOZ VE RAPİD SONKAT BOYALAR VE ASTARLAR RAPİD END. SON KAT BOYA LUX Rapid alkyd esaslı, çabuk kuruma özelliği olan parlak yapışma Detaylı makina parkları kurarak, kaliteli eğitilmiş personeller ile tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
HAKKIMIZDA Firmamız, "Yeni nesil yalıtım sistemleri" sloganıyla yüksek teknolojiye sahip çözümleri ile sektöründeki öncü firmalardan bir tanesidir. Firmamız, Türkiye'de yalıtım bilincinin gelişmesi ile Detaylı Onaylanmış. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (60 ) ISO 2813
Onaylanmış 735;739 1 735 VValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, poliamin kürlenmeli, esaslı bir boyadır. Özellikle tank kaplamaları için geliştirilmiştir ve mükemmel bir kimyasal dayanım seviyesine Detaylı SOLARCOOL PANELİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ
SOLARCOOL PANELİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ Sedna Aire, sizlere SolarCool İklimlendirme Sistemini sunmaktan gurur duymaktadır. İki aşamalı bir split ya da paket iklimlendirme sistemine entegre edilmiş, tescilli Detaylı BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek Detaylı ARC - RELAXTIVE OIL. Gelismis, Güvenilir, Kimyasallar YAĞLAYICI VE GEVŞETİCİ
Doğalgaz Çelik Şebekelerinde Kumlama ve Boyama Prosesi Hazırlayan: Adnan ERDOĞAN, Bakım Mühendisi Tarih: 14.05.2013 Yer: Bursa AJANDA 1. GİRİŞ 2. KUMLAMA VE BOYAMA PROSESİNİN ÖZELLİKLERİ 3. PROSESİN UYGULAMA Detaylı SAYIN :.Satınalma Yetkilisi
ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik, Detaylı .Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı
.Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/13) Deney Laboratuvarı Adresi : Ostim Mah. Alınteri Bulv. SS Gül 86 San.Sit. No:1/49 06370 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 3855201 Faks : 0 312 3855202 E-Posta : tuncay.katirci@metaltekkimya.com.tr Detaylı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 4 Melikgazi 38070 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 90 352 321 11 06 Faks : 90 352 321 15 69 E-Posta : kayserilab@tse.org.tr Detaylı KOROZYON DERS NOTU. Doç. Dr. A. Fatih YETİM 2015
KOROZYON DERS NOTU Doç. Dr. A. Fatih YETİM 2015 v Korozyon nedir? v Korozyon nasıl oluşur? v Korozyon çeşitleri nelerdir? v Korozyona sebep olan etkenler nelerdir? v Korozyon nasıl önlenebilir? Korozyon Detaylı Sıcak Daldırma Galvanizleme Prosesimiz İntermetalik Alaşım Katmanları Galfan Korozyon Dirençleri Ar-Ge Çalışmalarımız
Sıcak Daldırma Galvanizleme Prosesimiz İntermetalik Alaşım Katmanları Galfan Korozyon Dirençleri Ar-Ge Çalışmalarımız Bilindiği gibi, demir ve alaşımları bir çok alanda kullanılan malzemelerdir. Kullanım Detaylı KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA
KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EXPANDE POLİSTREN KÖPÜK (EPS) Detaylı KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ
KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ Belli bir ortam içinde bulunan metalik yapının korozyonunu önlemek veya korozyon hızını azaltmak üzere alınacak önlemleri üç ana grup altında toplanabilir. Korozyondan Korunma Detaylı Kullanım kılavuzu. testo 810
Transfer Baskı Yönteminin Genel Tanımı : Teknik bilgilere göre Transfer baskı ve Termal baskılar kağıt veya diğer uygun materyaller üzerine yapılan ilk baskıda ayrışan boyalı baskı mürekkepleri olarak Detaylı Aluzinc Yapısal Çözümler
Aluzinc, çeyrek yüzyıldan uzun bir süredir atmosferik korozyona karşı kendini kanıtlamayı başardı. Bu başarının altında alüminyum ve çinkonun birlikteliği yatıyor. Aluzinc Yapısal Çözümler Doğal Güzellik... Detaylı ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI
BÖLÜM 16 ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI Svl.Müh. Serkan KAPTAN 1nci HİBM K.lığı Jet Revizyon Müdürlüğü Şubat 2004, ESKİŞEHİR ÖZET Isıl işlem Detaylı TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50
3M VHB Bantlar VHB THE Acrylic Foam Tape Güvenilirlik, Güç ve Dayanıklılık VHB Akrilik Köpük Bantlar Kalite avantajları güçlü ve dayanıklı yapıştırma geliştirilmiş estetik görüntü mükemmel sızdırmazlık Detaylı ZORLU UYGULAMALAR İÇİN PROFESYONEL SİLİKON MASTİKLER
CREATING TOMORROW S SOLUTIONS ZORLU UYGULAMALAR İÇİN PROFESYONEL SİLİKON MASTİKLER En yüksek beklentileri karşılayan profesyonel silikon mastikler Hayat kalitesi yaratan mimarlık. Bu ilke profesyonel silikon Detaylı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Ostim Mah. Alınteri Bulv. SS Gül 86 San.Sit. No:1/49 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 03123855201 Faks : 03123855202 E-Posta : tuncay.katirci@metaltekkimya.com Detaylı Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar
Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım Detaylı Hasyiğit Isıcam Malzemeleri 2013 Katalogu
Hasyiğit Isıcam Malzemeleri 2013 Katalogu Adres: Doğu Sanayi Sitesi 83. Sokak No:88 Kocasinan Kayseri PRIMER MASTİK (BUTİL) Son derece düşük nem buhar geçiş hızına sahip olan ve cam, alüminyum, galvanize Detaylı Paint School JPS-E / Corrosion / 1 KOROZYON
JPS-E / Corrosion / 1 KOROZYON Korozyonun Tanımı Korozyon, Malzeme ve Onu Çevreleyen Şartların Korozyon ürünleri üreterek reaksiyonudur. JPS-E / Corrosion / 2 Çeliğin Üretimi ve Degradasyonu Malzeme ve Detaylı KAMARA FIRINLAR. PLF Serisi MoS Serisi PAS Serisi Asfalt Fırını Serisi
KAMARA FIRINLAR PLF Serisi MoS Serisi PAS Serisi Asfalt Fırını Serisi Kamara Fırınlar PLF Serisi PLF 160/30 PLF serisi uzun yıllardır güvenilir bir şekilde profesyonel kamara fırını olarak labaratuvarlarda Detaylı Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur.
Decoser CTP Duvar ve Tavan Kaplama Levharı Montaj Detayları Decoser levhalar sadece sert duvar yüzeylerine kaplanmalıdır ( ahşap, alçı levhalar, ince sıva vs ). Duvar yüzeyleri temiz, düz, kuru ve düzgün Detaylı KEIM Soldalit. Sol-silikat boyanın yeni jenerasyonu
KEIM Soldalit Sol-silikat boyanın yeni jenerasyonu KEIM Soldalit Sol-silikat boyanın yeni jenerasyonu Üstün özellikleri ile silikat ürünler Silikat kaplamanın tartışmasız avantajları son derece uzun kullanım Detaylı Yüzey İşlem Teknolojileri
indeks Net Kimya Sanayi Kalite Politikası Yüzey İşlem Teknolojileri Uygulama Alanları Yağ Alma Kimyasalları Fosfatlar Nano Teknolojik Kaplamalar Alüminyum Yüzey İşlemler Tozboya Öncesi Kullanılan Dönüşüm Detaylı CREATING TOMORROW S SOLUTIONS
CREATING TOMORROW S SOLUTIONS Yapılarda Su İticilik Özelliği I Silres BS 16 Kaba seramikte neme karşı mükemmel koruyucu AYRICA KAYNAKLAR SONSUZ DEĞİLDİR. Enerjinin daha verimli ve dikkatli kullanımı günümüzde Detaylı Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813
30060;30061 1,2 30060 poliüretan ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, kimyasal kürlenmeli, alifatik akrilik poliüretan esaslı bir boyadır. 'Parlak' bir sonkattır ve parlaklık dayanımı iyidir. Detaylı TEFLON KAPLAMA ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
1 HAKKIMIZDA AG Kauçuk, AGmet Metal olarak uzun yıllardır makine, kalıp ve aparat üretimi üzerine yaptığımız çalışmalardan edindiğimiz tecrübe ile piyasanın değişik alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak Detaylı EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER
2000 EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM Epocell PR, çift bileşenli solventsiz epoksi astarıdır. Yüzeye derinlemesine nüfuz ederek yüzeyi sağlamlaştırır ve epoksi kaplaması için tutunma yüzeyi oluşturur. Detaylı Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813
Approved 7461;7680 1 7680 çinko epoksi ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, poliamid kürlenmeli, çinkoca zengin epoksi esaslı bir boyadır. Yüksek katı maddeli, yüksek çinko tozu içerikli bir Detaylı www.parabond.eu Parabond DL CHEMICALS
Parquet ZINC transparent 600 700 Glazing Marine-Parquet Construction SPRAYABLE PANEL & DECORATION www.parabond.eu TR MS polimer bazlı, yüksek kaliteli, hızlı kürlenen yapıştırıcı mastik. Çok yüksek ilk Detaylı kaplamalarınsağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ilave bir önem kazandı.